TCVN7835-F03:2007

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-F03:2007 (ISO 105-F03 : 2001) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần F03: Yêu cầu kỹ thuật cho vải thử kèm bằng polyamit TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-F03 : 2007 ISO 105-F03 : 2001 VẬT LIỆU DỆT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU – PHẦN F03: YÊU CẦU KỸ THUẬT CHO VẢI THỬ KÈM BẰNG POLYAMIT Textiles - Tests for colour fastness – Part F03: Specification for polyamide adjacent fabric L ờ i nói đầu Bộ TCVN 7835 - F: 2007 thay thế TCVN 4185 - 86. TCVN 7835-F03: 2007 hoàn toàn tư ơ ng đương với ISO 105-F03: 2001. TCVN 7835 - F03 : 2 0 07 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 38 Hàng d ệt biên soạn , Tổng cục Ti ê u chuẩn Đo lư ờ ng Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 7835 - F : 2007, Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu gồm các phần sau: - Phần F01: Yêu cầu kỹ thuật cho vải thử kèm bằng len; - Phần F02: Yêu cầu kỹ thuật cho vải thử kèm bằng bông và visco; - Phần F03: Yêu cầu kỹ thuật cho vải thử kèm bằng polyamit; - Phần F04: Yêu cầu kỹ thuật cho vải thử kèm bằng polyeste; - Phần F05: Yêu cầu kỹ thuật cho vải thử kèm bằng acrylic; - Phần F06: Yêu cầu kỹ thuật cho vải thử kèm bằng tơ tằm; - Phần F07: Yêu cầu kỹ thuật cho vải thử kèm bằng axetat hai lần thế; - Phần F08: Yêu cầu kỹ thuật cho vải thử kèm bằng triaxetat; - Phần F09: Yêu cầu kỹ thuật cho vải cọ sát chuẩn: Bông; - Phần F1 0 : Yêu cầu kỹ thuật cho vải thử kèm đa xơ. VẬT LIỆU DỆT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU – PHẦN F03: YÊU CẦU KỸ THUẬT CHO VẢI THỬ KÈM BẰNG POLYAMIT Textiles - Tests for colour fastness – Part F03: Specification for polyamide adjacent fabric 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định cho vải thử kèm bằng polyamit không nhuộm được sử dụng để đánh giá sự d ây màu trong phép thử độ bền màu. Đặc tính d ây m à u của vải thử kèm bằng polyamit c ầ n thử được đánh giá so v ớ i một vải thử kèm polyamit chuẩn, sử dụng vải polyamit nhuộm chuẩn, tất cả các vải tr ê n được lấy từ nguồn qui định. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫ n sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm c ô ng b ố thì áp d ụng bản được nêu. Đối v ớ i các t à i liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên b ản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 5466 : 2002 (ISO 105-A02: 1993), Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần A02; Thang màu xám để đánh giá sự thay đổi màu. TCVN 7835 - C10 (ISO 105-C10), Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu – Ph ầ n C10: Độ b ề n màu v ớ i giặt bằng xà phòng hoặc xà phòng và soda. Phép thử B (2). TCVN 5236 : 2002 (ISO 105-J02: 1997), Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần J02: Phương pháp sử dụng thiết bị để đánh giá độ trắng tương đối. TCVN 7422 : 2006 (ISO 3071: 2005), Vật liệu dệt - Phương pháp xác định pH của dung dịch chiết ISO 105-J01: 1997, Textiles - Tests for colour fastness - Part J01: General principles for measurement of surface colour (Vật liệu dệt - Phương pháp x á c định độ bền màu - Phần J01: Nguyên t ắ c chung để đo màu của bề mặt). ISO 3801: 1977, Textiles - Woven fabrics - Determination of mass per unit leghth and mass per unit area ( Vật l i ệ u dệt - V ải dệt thoi - X ác định khối lượng tr ê n đơn vị chi ề u dài và khối lượng tr ê n đơn vị diện t í ch ). 3. Vật liệu 3.1. Vải thử kèm bằng po l yam i t cần thử , phù hợp với các yêu c ầ u tr on g điều 4. 3.2. Vải thử kèm bằng polyamit chuẩn , phù hợp v ớ i các yêu cầu trong điều 4. 3.3. Vải polyamit nhuộm chu ẩ n , phù hợp với các yê u cầu trong ISO 105 - F02 và được nhuộm bằng thuốc nhuộm C .l Đỏ axit 151 (thuốc nhuộm C .l Acid Red 151). CHÚ THÍCH : Liên hệ với AATCC, One Davis Driva, P.O.Box 12215, Research Triangle Park, NC 27709-2215, USA, để biết nguồn cung cấp vải thử kèm chuẩn và vải nhuộm chuẩn 4. Qui định cho vải thử kèm bằng polyamit Vả i phải c ó các đặc tính sau đây. Khối lượng trên đơn vị d iện tích: (130 ± 5) g/m 2 được xác định theo ISO 3801. Giá trị độ trắng: Y 10 = 86 ± 2 W 10 = 65 ± 2 T 10 = - 1 ± 1 (nghĩa là từ - 2 đến 0) C á c phép đo phải được ti ế n hành có bù độ bòng theo ISO 105-J01, loại trừ 0/45 (45/0). Giá trị độ sáng ( Y 10 ), Giá trị độ trắng ( W 10 ) v à Giá trị độ nhiễm màu ( T 10 ) phải được t í nh toán d ựa tr ê n nguồn sáng ch u ẩn CIE D 65 và góc quan trắc chuẩn bổ sung CIE 1964 (10°) theo TCVN 5236: 2002 (ISO 105 - J02). pH của dung dịch chiết phải là 7 ± 0 , 5 khi xác định theo phư ơ ng pháp mô tả trong TCVN 7422: 2006 (ISO 3071: 2005). CHÚ THÍCH : Thôn g tin về quá tr ì nh s ả n xuất vải thử kèm b ằ ng polyamit, v ải polyamit nhuộm chuẩn có tron g báo cáo c ủa Ban kỹ thuật ISO/TC38/SC1. 5. Đánh giá đặc tính dây màu của vải thử kèm bằng polyam i t cần thử 5.1. Qui định chung Vì vải thử kèm được yêu cầu phải cho các kết quả có tính tái l ậ p, khi được sử dụng trong phép thử độ bền màu, nên tính chất quan trọng nhất của v ả i thử kèm là đặc tính dây màu chuẩn. Đặc tính dây màu của vải thử kèm bằng polyamit cần thử phải phù hợp với đặc tính dây màu của vải thử kèm bằng polyamit chuẩn khi thử có sử dụng vải polyamit nhuộm chuẩn. 5.2. Tiến hành thử Đặt vải polyamit nhuộm chuẩn (3.3) giữa vải thử k è m bằng polyamit cần thử (3.1) và vải thử kèm bằng po l yamit chuẩn (3.2). Để loại trừ sự sai lệch có thể trong điều kiện thử, sử dụng c ả vải thử kèm bằng polyamit cần thử và vải thử kèm bằng polyamit chuẩn trong cùng một mẫu thử ghép. Thử mẫu thử ghép này theo TCVN 7835 - C10 (ISO 105 - C10). 5.3. Yêu cầu tính năng Sự chênh lệch về màu giữa vải thử kèm bằng pol y amit cần thử và vải thử kèm bằng polyamit chuẩn phải không được l ớn hơn 4-5 khi d ù ng thang màu xám để đánh giá sự thay đổi màu, theo TCVN 5466 (ISO 1 0 5-A02). THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1 ] TCVN 4536: 2002 (ISO 105-A01: 1994), Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần A01: Qui định chung.